— 157 — 



Передъ паяльной трубкой мииоралъ расщепляется, сильно св'1;- 

 тится и при силыюмъ накаливай!« плавится на конц'Ь въ буроватый, 

 не магнитный шарикъ; съ Со(МОз)2 окраски не даетъ; въ колбочкЬ 

 выд-Еляетъ воду; въ фосфорной соли даетъ скелетъ SiO.^; кисло- 

 тами почти не разлагается. 



Твердость, опред'Ьленная трен1емъ между двумя спайными пла- 

 стинками гипса и талька, меньше 2, и какъ будто немного 

 выше 1. 



При раздавливаши иглой упомянутыхъ выше „зеренъ", посл'Едп1я 

 распадаются натонк1я длинныя чешуйки, неупруго-гибшя, которыя 

 подъ микроскопомъ прозрачны, слегка желтоваты и въ различной 

 степени пронизаны слабо просв'Ьчивающими бурыми жилками и точ- 

 ками окисловъ Fe. Кром15 того, заметны, даже и простымъ глазомъ, 

 небольш1я черныя вкраплешя; собранныя отдельно они оказались 

 хромитомъ, такъ какъ даютъ реакц1ю на Cr — изумрудно-зеленый 

 перлъ съ бурой, и на Fe— магнитны посл-Ь прокаливашя въ возст. 

 пламени. 



Первоначально былъ произведенъ общШ валовой анализъ мине- 

 рала, при чемъ матерталъ для анализа отбирался подъ лупой (увел. 

 4 раза), для отд'Ьлешя по возможности отъ окисловъ Fe и вклю- 

 чешй хромита. 



Отобранный минералъ былъ измельченъ въ агатовой ступк-Ь, 

 просЬянъ черезъ м-Едное цементное сито 9400 и высушенъ 

 при 110«. 



Полученный порошокъ анализированъ обычнымъ путемъ — спла- 

 влешемъ съ KNaCOg; HgO опред'Ьлялась, какъ потеря при прока- 

 ливанш на паяльномъ стол-Ь до постояннаго в-Ьса; Feg Од — въ от- 

 д-Ельной порц1и разложешемъ HF1 -|- НзЗО^ и посл'Ьдующимъ титро- 

 вашемъ хамелеономъ. 



Чтобы параллелизировать съ „желтымъ продуктомъ выв^тривашя" 

 П. А. Борисова, другая порц1я порошка' обработана Ю^/о HCl 

 въ течете 10 часовъ на водяной бан'Ь, зат'Ьмъ нерастворившаяся 

 часть собрана на фильтръ, высушенный при 110« до постояннаго 

 вЬса, и анализировалась обычнымъ порядкомъ отд-Ьльно отъ вы- 

 тяжки. 



Результаты вс'Ьхъ анализовъ сведены въ сл'Ьдуюш^ей таблпц'Ь: 



